l iier Entmischungs-Dispersoide in anisotropen Medien. 
177 
las Na Cl-reicbere Präparat sieht makroskopisch nur ganz schwach 
opaleszierend aus, das sylvinreiche bereits ganz klar. Demgemäß 
hat man auch im ultramikroskopischen Bilde im ersten Falle ein 
schwaches Nebelphänomen vor Augen, im anderen aber die Er- 
scheinung eines fast völlig nebelfreien Kristalls, in dem nur an 
■einzelnen Stellen sich Keime der Entmischung zu zeigen beginnen. 
(In Fig. 8 sind die ganz hellen Flecke keine Nebel, sondern un- 
vermeidliche Lichteindrücke auf der photographischen Platte, von 
unscharf eingestellten kleinen Ansammlungen von Luftblasen in der 
sonst völlig klaren Schmelze herrührend.) Die KCl-reichen Kristalle 
(Fig. 9) zeigen noch eine sehr deutliche Spannungsdoppelbrechung 
und laden dazu ein, durch thermische Expositionsversuche nachzu- 
jprüfen. wie die Entmischung mit deren Verschwinden zusammen- 
lijingt und zur Ausbildung der typischen Entmischungsnebel führt. 
'Während das in Fig. 9 gezeigte Präparat bis auf die erwähnten 
wenigen Stellen optisch leer erscheint, wird derselbe Kristall nach 
■einer dreistündigen Exposition auf 250° ganz deutlich opaleszierend: 
er zeigt alsdann ebenso überzeugend das Auftreten ultramikro- 
'kopischer Nebelgebilde, und zwar — was uns besonders wichtig 
erscheint — vor allem gerne in der Nähe von Gasblaseneinschlüssen 
•i s. Fig. 10), ferner an Spaltrissen etc., an denen die Spannungen 
vermutlich am größten gewesen waren und diese am ehesten aus- 
gelöst werden konnten. Infolgedessen ist es auch erklärlich und 
sehr bezeichnend, daß die vorher sehr deutliche Spannungsdoppel- 
brechung merklich abgenommen hat. Desgleichen ist nach 24stiindiger 
Exposition die Reifung der Nebel noch bedeutend weiter fortge- 
schritten (s. Fig. 11; diese zeigt dieselbe Stelle wie 10) und ver- 
breitert; infolgedessen wird auch die Intensität des abgebeugten 
Lichtes eine größere (Fig. 11 ist absichtlich wesentlich kürzer 
belichtet als 10), und der Kristall wird makroskopisch noch stärker 
opaleszierend. Nach dreitägiger Erhitzung auf 250° erreicht die 
Entmischung ihren Höchstwert, längere Exposition läßt alsdann 
keine weitere Reifung des Nebels mehr beobachten. So zeigt auch 
Fig. 12, daß nunmehr der ganze Kristall erfüllt ist von einem 
recht dichten diffusen Nebel, der naturgemäß lange nicht so intensiv 
leuchtet, als bei den oben geschilderten Präparaten. 
Ganz analog sind die Schmelzen mit 3, 13% KCl bzw. 3,13 % Na CI 
zu kennzeichnen. Die Na Cl-reichen Kristalle erweisen sich zunächst 
als vollkommen klar und optisch leer, mit geringer Doppelbrechung 
und mit zahlreichen ganz scharf einstellbaren Gaseinschlüssen durch- 
setzt, um welche keine Andeutungen von Nebeln sich bemerkbar 
machen (s. Fig. 13). Naqh 24stiindiger Exposition auf 250° aber 
erkennt man allenthalben in der Nähe der Einschlüsse etc. die 
Ausbildung von Entmischungsnebeln (Fig. 14), allerdings zunächst 
nur in außerordentlicher Zartheit, so daß man mit Vorteil den 
Tubusanalysator des Beobachtungsmikroskops einschaltet, seine 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1919. 12 
